144 



C. VAN EYK. 



182° il n'existe pas de cristaux mixtes intermédiaires entre 20 et 50% 

 KNOo, mais qu'il prend naissance des conglomérats de cristaux mixtes 

 a et a x (points D et E), Quand la température s'abaisse, il ne peut 

 provisoirement y avoir qu'une modification de la concentration de a et 

 » i9 ce qui entraîne une modification des rapports "de quantité. 



Admettons que les limites de la séparation du mélange s'élargissent, 

 ce qui veut dire qu'il y a diminution de la solubilité mutuelle; dans ce 

 cas les modifications précédentes s'accomplissent d'une manière si gra- 

 duelle, que le phénomène thermique échappe à Y observation. On ne 

 verra rien non plus au microscope, car les mêmes deux espèces de cris- 

 taux mixtes continuent d'exister, seuls les rapports où ils prennent part 

 au conglomérat changent graduellement. 



Une autre manière de déterminer la nature de ces modifications serait 

 la suivante. Partant de cristaux mixtes homogènes dont la concentration 

 est légèrement inférieure à 20 % KNO z ou un peu supérieure à 50 % 

 KN0 3 , on verrait la composition de ces cristaux, la température bais- 

 sant, rencontrer quelque part les courbes DR ou EH U et déposer res- 

 pectivement fljj et a. Rien de ce genre n'a été observé du côté de ot, ce 

 qui correspond au fait que la ligne DN, comme nous le verrons tout à 

 l'heure, est à peu près verticale. 



D'autres faits que je mentionnerai ci-clessous, rendent probable que 

 la ligne EH 1 ne suit pas un trajet vertical, mais oblique quelque 

 peu vers la droite. Cependant, même chez les cristaux mixtes renfer- 

 mant un peu plus de 50 % KN0 3 , on n'a rien observé comme une 

 séparation avec formation de cristaux x, probablement pour les causes 

 suivantes. 



Si la courbe de composition d'un cristal mixte rencontre, à tem- 

 pérature baissante, la courbe EH 1} des cristaux mixtes a commencent à 

 se déposer, mais en très petite quantité; et celle-ci, à mesure que la tem- 

 pérature continue à baisser, n'augmente que graduellement. Si le cristal 

 mixte dont nous sommes partis était réellement tout à fait homogène, 

 cependant la formation de cristaux mixtes a se laisserait observer parce 

 qu'ils sont beaucoup plus blancs. Nous avons vu toutefois (p. 141) que 

 chez les mélanges solidifiés du type KJY0 3 il y a toujours, à la concen- 

 tration indiquée, de petites quantités du type TlN0 3 qui y sont mélan- 

 gées. Cela ferait qu'on ne saurait observer la formation de faibles quan- 

 tités de cristaux mixtes & en présence des cristaux déjà existants. 



Comment le conglomérat des cristaux mixtes & ~\~ , se modifie-t-il 



